5

**Acknowledgements **

The author gratefully acknowledges Prof. Carlo Pellegrino (University of Padova) for giving him the opportunity to work on this topic during his PhD studies. The author would like to thank Prof. Christian Carloni (University of Hartford) and Prof. Lesley H. Sneed (Missouri S&T) for their priceless guidance and for giving him the opportunity to perform the experimental work at Missouri S&T. The author would like to express his appreciation to the National University Transportation Center (NUTC) at Missouri S&T for providing financial support for the experimental campaign and Ruredil S.p.A. of San Donato Milanese, Italy, for providing the composite materials.

6

**Abstract **

The use of fiber reinforced composites for strengthening reinforced concrete (RC) structures has gained great popularity in the last few decades. Fiber reinforced polymer (FRP) composites represent an effective solution for strengthening existing reinforced concrete structures due to their mechanical properties and relatively low cost. FRP composites have been extensively studied, and design codes/recommendation/guidelines are available. One of the most important concerns regarding the use of FRP for strengthening RC structures is the proper design to preclude debonding failure. The bond behavior of FRP-concrete joints is studied in this thesis by means of a fracture mechanics approach, assuming that the debonding is characterized by a pure Mode II failure. The most important analytical formulations for the evaluation of the bond strength of FRP-concrete joints are analyzed and discussed. The accuracy of each analytical model studied is assessed through the use of a wide experimental database including different test set-ups and composite materials. Furthermore, the accuracy of several analytical models for the evaluation of the effective bond length, i.e. the minimum length needed to fully develop the bond strength of the FRP-concrete joint, is assessed.

A promising alternative to FRP composites is fiber reinforced cementitious matrix (FRCM) composites. FRCM composites are comprised of high strength fibers applied to the concrete substrate through the use of inorganic cementitious matrix. FRCM composites are still in their infancy, and very limited work is available in the literature. In the second part of this thesis, an extensive experimental campaign conducted on PBO concrete joints is presented and discussed. Since the weakness of FRCM-concrete joints is located at the matrix-fiber interface, the study of the stress-transfer mechanism between the fibers and the matrix is of particular importance. Specimens with different bonded lengths and bonded widths are presented. The fracture mechanics approach used to study the FRP-concrete joints is extended to the study of FRCM-concrete joints, and the exsistence of an effective bond length similar to that observed for FRP-concrete joints is investigated. The results obtained through the fracture mechanics approach are used for the implementation of numerical models to investigate the fiber-matrix interface bond behavior for FRCM-concrete joints that include more than one layer of matrix.

7

**Sommario **

L’utilizzo di compositi fibrorinforzati per il rinforzo e l’adeguamento di strutture esistenti in calcestruzzo armato (c.a.) ha raggiunto una grande popolarità negli ultimi decenni. Tra i materiali compositi, l’utilizzo dei cosiddetti polimeri fibrorinforzati (fiber reinforced polymer, FRP) rappresenta una soluzione efficace per l’intervento su strutture esistenti in c.a. grazie all’elevata resistenza meccanica ed al costo relativamente non elevato del materiale. Gli FRP sono stati largamente studiati negli ultimi anni e sono attualmente disponibili diverse linee guida per la progettazione di questo tipo di rinforzo in tutto il mondo. Uno dei problemi di maggiore importanza nell’utilizzo di compositi FRP è costituito dalla valutazione della resistenza al distacco (debonding) del composito dal supporto su cui è applicato. In questa tesi viene analizzato il comportamento di giunti FRP-calcestruzzo nel contesto della meccanica della frattura, assumendo che la rottura per distacco sia assimilabile ad un modo di rottura di tipo II. Le più importanti formulazioni analitiche per la valutazione della resistenza d’adesione del composito al substrato sono analizzate e discusse. L’accuratezza di ognuno dei modelli analitici considerati è stata valutata per mezzo di un esteso database sperimentali in cui sono presenti i risultati di test condotti su diversi materiali compositi e con diverse configurazioni di prova. Viene inoltre valutata l’accuratezza di alcuni modelli analitici per il calcolo della lunghezza effettiva d’aderenza, cioè della lunghezza minima necessaria per poter sviluppare appieno il meccanismo di adesione FRP-calcestruzzo.

Una promettente alternativa all’utilizzo dei compositi FRP è rappresentata dai cosiddetti materiali compositi a matrice cementizia (fiber reinforced cementitious matrix, FRCM), costituiti da fibre lunghe ad alta resistenza applicate a supporti in calcestruzzo per mezzo di matrici cementizie. I compositi FRCM rappresentano una novità nel mondo del rinforzo di strutture esistenti in c.a. e la letteratura disponibile a riguardo è ancora assai limitata. Nella seconda parte di questa tesi viene presentata e discussa una vasta campagna sperimentale condotta su provini di FRCM di diversa lunghezza e larghezza costituiti da fibre in PBO e matrice cementizia applicata su supporti in calcestruzzo. Dal momento che la rottura nei giunti FRCM-calcestruzzo avviene all’interfaccia fibra-matrice, lo studio del meccanismo di trasmissione degli sforzi da fibra a matrice è di particolare importanza in questi compositi. L’approccio di meccanica della frattura applicato nel caso di giunti FRP-calcestruzzo è esteso al caso dei compositi FRCM ed è indagata la possibile esistenza di una lunghezza effettiva d’aderenza simile a quella osservata nei compositi FRP. I risultati ottenuti dall’approccio di meccanica della frattura sono utilizzati per l’implementazione di modelli numerici che permettono di studiare il comportamento di adesione fibra-matrice in compositi che includano più di uno strato di matrice cementizia.

9

**Summary**

1 FRP COMPOSITES FOR STRENGTHENING RC STRUCTURES ... 14

1.1 Abstract ... 14

1.2 Introduction ... 14

1.3 Experimental test set-ups ... 15

1.4 Idealized load response of FRP-concrete joints ... 17

1.5 Strain analysis of FRP-concrete joint subjected to direct-shear test ... 18

1.6 Mode II fracture mechanics approach ... 19

1.7 Alternative fracture mechanics approaches ... 25

2 ASSESSMENT OF DESIGN PROCEDURES AND ANALYTICAL MODELS FOR THE EVALUATION OF THE FRP-CONCRETE BOND STRENGTH ... 27

2.1 Abstract ... 27

2.2 Introduction ... 27

2.3 Current analytical models for predicting FRP-concrete bond strength ... 29

2.3.1 fib Bulletin 14-T.G. 9.3 2001 [48] ... 29 2.3.2 CNR-DT 200/2004 [36] ... 30 2.3.3 CNR-DT 200 R1/2013 [35] ... 31 2.3.4 ACI 440.2R 2008 [6] ... 31 2.3.5 Van Gemert [112] ... 33 2.3.6 Tanaka [32] ... 33 2.3.7 Hiroyuki and Wu [63] ... 33 2.3.8 Maeda et al. [32] ... 33

2.3.9 Neubauer and Rostàsy [76] ... 33

2.3.10 Khalifa et al. [66] ... 34

2.3.11 Adhikary and Mutsuyoshi [7] ... 34

2.3.12 Chen and Teng [32] ... 34

2.3.13 De Lorenzis et al. [44] ... 34 2.3.14 Yang et al. [70] ... 34 2.3.15 Izumo [64] ... 35 2.3.16 Iso [64] ... 35 2.3.17 Sato [64] ... 35 2.3.18 Dai et al. [41] ... 35 2.3.19 Lu et al. [70] ... 35

2.3.20 Camli and Binici [22] ... 36

2.4 Experimental database ... 36

2.5 Statistical procedure ... 36

2.6 Assessment of the FRP-concrete bond strength analytical models ... 38

2.7 Analytical models for the evaluation of the effective bond length ... 42

2.7.1 fib Bulletin 14-T.G. 9.3 2001 [48] - CNR-DT 200/2004 [36] - Neubauer and Rostàsy [76] ... 42

10

2.7.3 CNR-DT 200 R1/2013 [35] ... 42

2.7.4 Maeda et al. [32] - Khalifa et al. [66] ... 43

2.7.5 Chen and Teng [32] - Camli and Binici [22] ... 43

2.7.6 Iso [64] ... 43

2.7.7 Sato [64] ... 43

2.7.8 Lu et al. [70] ... 43

2.7.9 Camli and Binici [22] ... 44

2.8 Assessment of the FRP-concrete effective bond length analytical models ... 44

2.9 Conclusions... 47

3 BOND BEHAVIOR OF PBO FRCM-CONCRETE JOINTS: A FRACTURE MECHANICS APPROACH ... 48

3.1 Abstract ... 48

3.2 Introduction ... 48

3.3 Experimental campaign: test set-up and specimen preparation ... 49

3.4 Material properties ... 52

3.5 General response of the single-lap direct-shear specimens ... 55

3.6 Preexisting cracks ... 56

3.7 Experimental applied load – global slip response ... 59

3.8 Idealized applied load – global slip response ... 61

3.9 Influence of the composite bonded width ... 63

3.10 Strain analysis ... 65

3.10.1 Test set-up of specimens equipped with strain gauges ... 65

3.10.2 Applied load – global slip response of specimens equipped with strain gauges 66 3.10.3 Strain outside the bonded region ... 68

3.10.4 Analysis of the strain profiles within the bonded region ... 69

3.11 Fracture mechanics approach ... 72

3.12 Results of the fracture mechanics approach ... 75

3.13 Effective bond length ... 80

3.14 Conclusions ... 82

4 BOND BEHAVIOR OF THE INTERNAL AND EXTERNAL MATRIX LAYER IN PBO FRCM-CONCRETE JOINTS ... 83

4.1 Abstract ... 83

4.2 Introduction ... 83

4.3 Approach adopted in this chapter ... 84

4.4 Experimental tests ... 85

4.5 Note on the notation adopted in this chapter ... 86

4.6 Specimens without the external matrix layer tested ... 86

4.7 Load response of PBO FRCM-concrete joints ... 88

4.8 Strain analysis of specimens without the external matrix layer ... 90

4.9 Fracture mechanics approach on specimens without the external matrix layer94 4.10 Distribution of load among bundles ... 96

11

4.11 Relationship between the internal and external matrix layer ... 100

4.12 Effects of the transversal fiber bundles ... 101

4.13 Theoretical bond-slip relationships ... 104

4.13.1 Model a. ... 105

4.13.2 Model b. ... 105

4.13.3 Model c. ... 106

4.14 Experimental bond-slip relationships ... 106

4.15 Conclusions ... 108

5 NUMERICAL ANALYSIS OF PBO FRCM-CONCRETE JOINTS ... 110

5.1 Abstract ... 110

5.2 Introduction ... 110

5.3 Experimental tests ... 111

5.4 Experimental tests ... 112

5.5 Numerical modeling ... 113

5.6 Numerical results of specimens DS_330_43_S_5 ... 116

5.7 Numerical results of specimens DS_330_43_L_S_2 ... 121

5.8 Numerical results of multi-bundle model of specimen DS_330_43_S_5... 123

5.9 Numerical post-peak behavior ... 124

5.10 Conclusions ... 125

6 CONCLUSIONS ... 126

REFERENCES ... 129

12

**INTRODUCTION **

In the last few decades, the construction industry has witnessed a rapid growth of interest regarding strengthening and retrofitting of existing reinforced concrete (RC) structures.

In general, each structure should be designed to fulfill the purpose for which it was built for a certain amount of time, guaranteeing certain safety standards. Nevertheless, a growing number of RC structures need rehabilitation or strengthening because of improper design or construction, change of the design loads, damage caused by environmental and/or human factors, seismic events, etc. Several different systems have been developed and used to strengthen existing RC structures. They include replacing structural members, adding new material to improve their performance, modifying the restraint conditions, introducing post-tension, etc. These techniques have been proven to be effective, but in some cases they can be quite expensive and difficult to apply. The use of fiber reinforced composites externally-bonded (EB) to existing structural elements may represent a cost-effective alternative to such traditional strengthening techniques.

Among fiber reinforced composites, strengthening by means of fiber reinforced polymers (FRP) has gained great popularity in the last decades because of its high mechanical properties and relatively low cost. FRP composites are comprised of high strength fibers (usually carbon, glass, or aramid), applied to the concrete surface through thermosetting organic matrices, usually epoxy resin. The fibers are meant to carry the tensile forces, whereas the matrix transfers the stress to the concrete support. They are easy to install, have a high strength-to-weight ratio, and have suitable mechanical properties. Although a large number of experimental, analytical, and numerical studies regarding FRP composites are available in literature, there are issues still under discussion within the scientific community. Among them, debonding of the FRP composite from the concrete substrate is the most important concern in this type of application. Furthermore, high temperature and fire exposure, deterioration due to UV exposure, and lack of permeability with respect to the concrete support represent other important issues strictly related to the organic matrices employed.

Promising newly-developed types of matrix that potentially overcome the limits of FRP composites and represent a valid alternative to polymeric matrices are the so-called inorganic matrices. Composite materials that employ modified cement-based inorganic matrix are usually referred to as fiber-reinforced cementitious matrix (FRCM) composites. The literature regarding FRCM composites is still very limited, and no design codes/recommendations are available. The studies available on FRCM-concrete joints report that the weakness is located at the matrix-fiber interface rather than within the substrate or at the matrix-concrete interface, as is typically observed with FRP composites. This could have potential benefits in certain structural strengthening or hardening applications that rely on ductility or energy dissipation, such as seismic retrofitting.

13

In the case of both FRP- and FRCM-concrete joints debonding of the composite from the substrate is the most important and dangerous failure mode because of its brittle nature. It occurs with no warning at stress levels significantly lower than the strength of the strengthening composite.

In this work the bond mechanism between fiber reinforced composites and concrete support is investigated. The most important existing bond models for the evaluation of the FRP-concrete bond strength were assessed through the use of a wide experimental database collected from the literature. The database allowed to measure the accuracy of each analytical model in evaluating the FRP-concrete bond strength.

A wide experimental campaign including single- and double-lap direct-shear tests on FRCM-concrete joints is presented and discussed. Following the approach used to study the FRP-concrete bond properties, the experimental results were used to study the interaction between FRCM composites and concrete substrate. In particular, a fracture mechanics approach was adopted to describe the load-slip behavior of FRCM-concrete joints. Numerical modeling of the experimental results confirm the findings and the analytical formulations put forth during this work.

14

**1 ** **FRP COMPOSITES FOR STRENGTHENING RC STRUCTURES **

**1.1 Abstract **

In the last few decades, fiber reinforced polymer (FRP) composites have been extensively used for strengthening and retrofitting existing reinforced concrete (RC) structures. The weakness of FRP strengthened RC elements is reported to be within a thin layer of the concrete substrate. The stress-transfer mechanism between the externally bonded (EB) FRP and the concrete substrate was investigated by several authors, and a great number of scientific contributions are available in the literature. In this chapter the stress-transfer mechanism of FRP-concrete joints will be presented and discussed. The single-lap direct-shear test is used to study the load response FRP-concrete joints. Starting from the single-lap direct-shear test, a fracture mechanics approach is used to derive the equations that describe the bond behavior of FRP-concrete joints.

**1.2 Introduction **

The use of fiber reinforced polymer (FRP) composites for strengthening reinforced concrete (RC) structures has gained popularity in the last few decades. FRP composites are comprised of high strength fiber applied to concrete substrates by means of thermosetting organic matrices. The most common fibers employed in FRP composites are carbon, glass, and aramid fiber, whereas the most common matrices are epoxy resins. Fibers are usually applied in the form of a continuous pre-impregnated sheet (laminate), or a continuous dry sheet that is impregnated in situ (post-impregnated sheet).

Several experimental, analytical, and numerical works available in literature have
shown that the use of FRP for strengthening RC structural members is an effective
technique for flexural strengthening (e.g. [94, 85, 82, 60]), shear strengthening (e.g.
[110, 66, 86, 87, 83, 90]), and confinement of elements mostly subjected to compressive
load (e.g. [83, 67, 90, 59] ). Some of these studies resulted in the formulation of design
*codes, recommendations, and guidelines, e.g. the European fib Bulletin 14-2001 [48], *
the Italian CNR-DT 200/2004 [36], and the American ACI 440.2R-08 [6]. Nevertheless,
some issues concerning the behavior of FRP composites are still under discussion. In
particular, debonding of the composite from the concrete substrate is the most important
concern in this application because it is a brittle phenomenon that may happen with no
visible warning at load levels significantly lower than the tensile strength of the
composite. Considering a RC beam retrofitted with FRP composites (laminates or

15

sheets), two main types of debonding can be recognized (Figure 1): 1) plate end interfacial debonding (indicated as mode 1 in CNR-DT 200/2004 [36]) or cover delamination (as termed in ACI 440.2R-08 [6]), which typically occurs at the end of the FRP strip and mostly involves the concrete cover. Several authors studied the plate end debonding and concluded that it can be prevented through the use of anchorages at the ends of the FRP strip [52], for example in the form of FRP stirrups [33]. 2) Intermediate crack-induced debonding, which may start at flexural cracks (indicated as mode 2 in CNR-DT 200/2004 [36]), or flexural-shear cracks (indicated as mode 3 in CNR-DT 200/2004 [36]). Intermediate crack-induced debonding usually takes place within a thin layer of concrete, rich of mortar, in which the epoxy impregnated the substrate, and does not propagate into the concrete cover [26]. Since plate end debonding failure can be prevented by applying anchorages at the end of the FRP reinforcement, many researchers have concentrated on the study of intermediate crack-induced debonding. Codes, recommendations, and guidelines commonly accepted in different countries currently limit the value of the strain in the FRP strengthening in order to prevent the intermediate crack-induced debonding. Nevertheless, several different analytical formulations for the evaluation of the FRP-concrete bond strength are available, and the discussion is still open.

In this chapter the bond behavior of FRP-concrete joints will be described and discussed. The cohesive nature of the debonding process will be studied using a fracture mechanics approach, and the assumptions on which the codes, recommendations, and guidelines are based are presented and discussed showing the need of further investigation and discussion.

**Figure 1. a) Plate end interfacial debonding. b) Intermediate crack-induced debonding. **

**1.3 Experimental test set-ups **

The bond behavior of FRP-concrete joints can be studied using different types of experimental test set-ups. Certainly, full-scale flexural beam tests represent the most reliable and effective tests [96, 92] to study the FRP bond behavior and to assess the effectiveness of the FRP strengthening in enhancing the beam flexural strength. However, full-scale beam tests are expensive, and the investigation of the FRP-concrete bond behavior is complicated by the presence of various strength mechanisms, i.e. the

16

load sharing between the internal reinforcing steel and the externally bonded (EB) FRP composite, and the crack-pattern that is difficult to predict and has a strong influence on the beam overall behavior. For these reasons, Chajes et al. [31], Taljsten [103], and Bizindavyi and Neal [18] were among the first to employ a single-lap direct-shear test to investigate the bond properties of FRP reinforcement. A single-lap direct-shear test is comprised of one or more layers of FRP strips bonded to one surface of a concrete prism (Figure 2). During single-lap tests the eccentricity between the FRP composite and the concrete prism generates a flexural moment that may influence the results. Some authors [118] analyzed the effect of the flexural moment in single-lap direct-shear test concluding that the influence of a small loading angle can be neglected for long bonded length. Nevertheless, to overcome this issue, a double-lap direct-shear test was used by some researchers to study the bond behavior of FRP-concrete joints under shear stress only. Double-lap direct-shear tests are comprised of two concrete prisms jointed through two FRP composites bonded on opposite faces of the prisms (Figure 2). Other than the direct-shear tests, a small-scale flexural beam test was proposed. In small-scale flexural beam tests the FRP composite is applied to the tensile face of a small-scale concrete beam in which a hinge or a notch is provided in order to initiate debonding at a specific cross-section (Figure 2). A study of the influence of the test set-up on the composite bond behavior can be found in [32, 34, 118]. The debate about which test set-ups are suitable to capture the complex stress transfer mechanism between FRP composites and the concrete substrate is still open. Nevertheless, it is recognized that the direct-shear tests are appropriate to capture the debonding phenomenon [27]. Furthermore, the use of small-scale flexural beam test is arguable because the results are strongly influenced by different mechanism developing in small-scale beams respect to full-scale beams, e.g. the size effect, the presence of friction that cannot be neglected in small-scale specimens, etc.

**Figure 2. Test set-ups for the evaluation of the FRP-concrete bond strength. a. Single-lap direct-shear test **

17

**1.4 Idealized load response of FRP-concrete joints **

In a single-lap direct-shear test of an FRP-concrete joint, the FRP composite is pulled
while the concrete prism is restrained against movement; this configuration is also
known as near-end supported single-shear test [118]. During the test the force applied to
*the FRP composite, termed P, is measured. The relative displacement between the *
concrete prism and the FRP composite is measured by means of two displacement
transducers placed at the edge of the composite at the end of the composite bonded
length. The average between the displacement measured by the transducers is used to
*control the test and is named global slip g. Since debonding failure is a brittle *
phenomenon, the test must be carried out in displacement control using an increasing
rate of the global slip sufficiently small to capture the debonding crack growth.

In Figure 3 the idealized Applied Load vs. Global Slip response of an FRP-concrete
joint with a relatively long bonded length is reported. The load response is characterized
by an initial linear-elastic increasing response of the applied load up to point A. A
nonlinear response is then observed between point A and point B. The region AC is
characterized by the initiation of the debonding crack, as it will be shown through the
analysis of the FRP strain presented in the next section (§1.5). Finally, after point B the
applied load remains constant until point C. Considering FRP-concrete joints with
different bonded length it is possible to recognize different load responses. The
maximum applied load *P*maxincreases with the increase of the FRP composite bonded
length up to a limiting value *P*max. Further increasing of the bonded length provides the
same value of the maximum load *P*max =*P*max and only results in the extension of the
constant branch BC. This result suggests the existence of a bond length beyond which
no further enhancement of the maximum applied load is possible. This length is referred
*to as the effective bond length l [32] or the development length [6]. The concept of e*

effective bond length will be further clarified in the next section.

**Figure 3. Idealized Applied Load P vs. Global Slip g behavior of an FRP-concrete joint with long bonded **

18

**1.5 Strain analysis of FRP-concrete joint subjected to direct-shear test **

In order to study the stress-transfer mechanism between the EB FRP composite and the concrete substrate, the strain profile along the FRP bonded length is analyzed. The strain can be measured by means of strain gauges applied over the composite surface or through the use of an optical technique known as Digital Image Correlation [101, 100]. The Digital Image Correlation (DIC) technique is able to capture the strain profile over the whole composite surface area and enables the study of the stress-transfer mechanism both along the length and the width of the composite [99].

Figure 4 shows the idealized strain profiles along the bonded length for points of the
load response included in the regions depicted in Figure 3. As it can be seen, the strain
distributions for any points along the bonded length are essentially equal to zero toward
the free end. A rapid increase in the strain value can be seen toward the loaded end. The
strain levels off at a value ε_{max} that remains nominally constant for any further increase
*of the global slip g, which is consistent with the observation that the applied load does *
not increase after the onset of debonding (Figure 3). Analysis of the strain profiles for
different values of the applied load shows that the strain attains the maximum value

max

ε when the applied load attains the maximum value *P*max. Thus, any points of the
load response after point B are characterized by a complete (fully established) "S" shape
of the strain profile. In other words, the stress transfer zone (STZ), which is the zone
corresponding to the complete development of the "S" shape in the strain profile [99], is
fully established when the applied load attains the maximum value *P*max(Point B).
Further increments of the global slip after *g result in the translation of the STZ toward _{B}*
the unloaded end, indicating a self-similar growth of the debonding crack. According to
these observations, the effective bond length

*l of the FRP-concrete joint can be e*

evaluated by measuring the amplitude of the STZ, i.e. measuring the distance between
the positions along the bonded length for which the strain is nominally equal to zero and
equal to εmax. The length along which the strain is equal to εmax corresponds to the
debonded length *l _{deb}* (Figure 4).

It should be noted that for points of the load response after point C in Figure 3 the STZ
is no longer fully established because the portion of the bonded length that is not
cracked yet is shorter than the effective bond length. Any increment of the global slip
beyond *g determines a different failure pattern with respect to the failure pattern C*

19

**Figure 4. Idealized strain profile along the bonded length for the regions depicted in Figure 3. **

In the majority of the studies available in the literature the strain profiles of
FRP-concrete joints are measured through the use of strain gauges placed in proximity to the
center of the FRP composite. Some researchers studied the strain profiles of FRP
composites both along the bonded length *l and the bonded width _{b}*

*b*[99, 89]. They observed that the longitudinal strain ε

_{f}*yy*decreases towards the composite edges, and it

is possible to recognize a central area of the composite over which ε*yy* remains

nominally constant across the width *bf*. Normalizing the applied load over the FRP

area (σ* _{yy}* =

*P*

*b*

_{f}*t*) they observed an increase of σ

_{f}*as the ratio between the composite width*

_{yy}*bf*and the concrete surface width

*b increases. The increase of the*

central region in which ε*yy* is nominally constant is responsible for the increasing of the

normalized applied load σ*yy*. However, some researchers [32, 118] reported results that

contradict the conclusion reported in [99, 89]. According to Chen and Teng [32] and
Yao et al. [118] σ*yy* decreases with an increase of the FRP-to-concrete width ratio

*b*

*bf* . Chen and Teng 2001 [32] proposed a corrective coefficient β*p* that takes into

account this strength reduction effect. It should be noted that the test results reported by Chen and Teng 2001 [32] were conducted on specimens with a wide bonded width (greater than 25.4 mm), whereas the observation made by Subramaniam et al. 2005 [99] was based on the results of specimens with bonded widths within 12 mm and 46 mm. Furthermore, part of the data reported in [32] were obtained from tests in which steel plates were employed instead of FRP composites.

**1.6 Mode II fracture mechanics approach **

Debonding of FRP may occur within the concrete substrate, at the FRP-concrete interface, or at the fiber-matrix interface. As discussed in §1.2, intermediate crack-induced debonding takes place within a small layer of the concrete substrate. For this

20

reason, it is reasonable to study the debonding process within the framework of fracture mechanics applied to the quasi-brittle behavior of the concrete. Both Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) and Nonlinear Fracture Mechanics (NLFM) were used to describe the debonding crack growth process [104]. Although LEFM should not be applied in concrete due to the presence of nonlinearity such as hardening and softening, the definition of a Fracture Process Zone (FPZ) allows the nonlinearity of the material to be taken into account and apply LEFM for quasi-brittle material [17, 27]. The FPZ represents a bridging zone between the uncracked and cracked material where progressive softening occurs [27]. The FPZ is a function of the material characteristics; in quasi-brittle material it is close in size with the region of nonlinearity, whereas in other material it can be mostly associated with the nonlinear hardening region (e.g. steel). In concrete the FPZ represents the region in which the microcracks coalesce giving continuity to the crack propagation. The FPZ in concrete can be described through the use of a simple cohesive crack model [62].

LEFM was used to describe the FRP debonding process considering a pure Mode II
fracture process. The interface between the FRP composite and the concrete substrate is
idealized as a zero-thickness layer characterized by well-defined mechanical properties
[12, 116, 72]. It should be noted that the debonding crack does not follow an ideal path
parallel to the FRP composite but follows a complicated path, related to the position of
the aggregates and to the mixed-mode nature of the fracture process at the micro-scale,
that requires the least amount of energy [53, 54]. Nevertheless, it can be assumed that at
the micro-scale the debonding crack is subjected to a pure Mode II loading condition.
A cohesive material law is used to describe the relationship between the interfacial
shear stress τ*zy* and the corresponding relative slip *s*. It should be pointed out that the

interfacial cohesive law τ*zy*(*s*) defines the behavior of a fictitious interface that links

the FRP composite and the concrete substrate. The shear stress acting through the depth
of the concrete substrate is not related to the τ*zy*(*s*) model. Although the stress state in

concrete could have an influence on the stress-transfer mechanism [2], the LEFM model introduced describes the debonding process at the macro-scale and should not be affected by the stress field in concrete at the micro-scale.

Several authors attempted to estimate the cohesive interfacial law using different
techniques. Ali-Ahamad et al. [12] employed DIC measurements to develop an
experimental procedure to directly determine the cohesive interfacial law provided the
FRP composite strain field. Ferracuti et al. [47], Mazzotti et al. [72], Carrara et al. [28]
identified the τ*zy*(*s*) law employing the measurements of strain gauges applied on the

FRP-concrete joints subjected to single-lap direct-shear tests. Analogously, Pellegrino et al. [89] and Pellegrino and Modena [88] used double-lap direct-shear tests on specimens equipped with strain gauges to study the effect of the composite stiffness on the cohesive interfacial law. All these works adopted the fracture mechanics approach originally proposed by Taljsten [104] where a energy criterion is applied to identify the fracture energy associated with the crack growth.

21

**Figure 5. Evolution of the interfacial crack in single-lap direct-shear test. **

Considering a single-lap direct-shear test as represented in Figure 5, the following
assumptions are made: i) the FRP composite is homogenous and linear elastic; ii) the
interface is subjected to pure Mode II loading condition; iii) the thickness and width of
the FRP composite is constant along the bonded length; iv) the interface between the
FRP and the concrete is assumed to be of infinitesimal thickness. For an interfacial
crack of length *a* that propagates for a length *d (Figure 5), the energy release rate G a*
per unit width *bf* of the composite can be written as:

*a*
*U*
*F*
*b*
*G* *e*
*f* d
)
(
d
1 −
= (1)

Where *U is the elastic energy, and _{e}*

*F is the work done by the applied load P . As a*consequence of the application of the load

*P , the loaded end of the strip undergoes a*relative displacement δ . Hence, the work done by the applied load

*P is equal to P*⋅δ

and Eq. (1) becomes:
−
=
*a*
*U*
*a*
*P*
*b*
*G* *e*
*f* d
d
d
d
1 δ
(2)
Since the FRP is linear elastic, the applied load can be written as:

*C*
*K*

*P*= ⋅δ = δ (3)

Where *K is the stiffness of the FRP while C is its compliance. When the interface *
crack propagates it holds:

*a*
*C*
*P*
*b*
*G*
*f* ∂
∂
=
2
1 2
(4)
Eq. (4) can also be written as:

22
*a*
*C*
*G*
*b*
*P* * _{f}*
∂
∂
= 2 (5)

If the concrete deformation is neglected and the adhesive layer is idealized as a zero-thickness element, Eq. (6) is valid:

*f*
*f*
*ft* *E*
*b*
*a*
*C* 1
=
∂
∂
(6)
Where *tf* and *Ef* are the FRP thickness and elastic modulus, respectively. When

debonding propagates, the energy release rate *G per unit width * *bf* represents the

energy required to create and fully break the elementary unit area of the cohesive crack
[27], i.e. the fracture energy *G _{F}* =

*G*. Substituting Eq. (6) into Eq. (5) the relation between the applied load and the fracture energy

*G can be obtained [119, 117, 115]:*

_{F}*f*
*f*
*F*
*f* *G* *E* *t*
*b*
*P*= 2⋅ ⋅ ⋅ (7)

The same relations shown by Taljsten [104] can be obtained with a similar procedure based on the equality of the internal and external work in case of an FRP-concrete joint [61, 49, 69]. For the single-lap direct-shear test represented in Figure 5, the axial displacement of the concrete can be neglected because in most cases it is very small compared with the axial displacement of the FRP strip [120]. For this reason, the problem can be reduced to the equilibrium of an FRP segment of infinitesimal length

*y*

d (Figure 6). The axial stress in the FRP strip and the relative slip between FRP and
concrete are denoted with σ*yy*(*y*) and *s( y*), respectively. Since the axial displacement

of the concrete is neglected, the relative slip *s( y*) coincides with the axial displacement
of the FRP strip.

**Figure 6. Equilibrium of an infinitesimal segment of fiber of length dy. **

The equilibrium, constitutive, and compatibility equations can be written as:

### (

σ*yy*(

*y*)+dσ

*yy*(

*y*)−σ

*yy*(

*y*)

### )

⋅*bftf*=τ

*zy*(

*y*)⋅

*bf*⋅d

*y*(8) ) ( ε ) ( σ

*yy*

*y*=

*Ef*⋅

*y*(9)

23
*f*
*yy*
*E*
*y*
*y*
*y*
*s* σ ( )
d
)
(
d
= (10)

Where τ*zy*(*y*) and *ε y*( ) are the interfacial shear stress and the FRP axial strain,

respectively. Considering the fiber segment represented in Figure 6 as a free-body, the work done by the external forces can be written as:

### (

### )

### (

### )

### [

*y*

*y*

*s*

*ds*

*y*

*s*

### ]

*b*

*t*

*y*

*b*

*y*

*Wext* σ*yy*( ) dσ*yy*( ) σ*yy*( ) *f* *f* τ*zy*( ) *f* d

d = + ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ (11

) Neglecting the terms of higher order and substituting Eq. (8), Eq. (11) can be written as:

*s*
*t*
*b*
*y*
*Wext* σ*yy*( ) *f* *f* d
d = ⋅ ⋅ ⋅ (12)

From Eq. (8), Eq. (13) can be obtained:

*y*
*b*
*y*
*t*
*b*
*y* *f* *f* *zy* *f*
*yy*( ) τ ( ) d
dσ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ (13)

### ∫

= ⋅ ⋅*f*

*f*

*f*

*y*

*zy*

*yy*(

*y*)

*b*

*t*

*b*

_{0}τ (

*y*)d

*y*σ (14)

Applying Eq. (14), Eq. (12) can be written as:

### ∫

### ∫

⋅ = =*f*

*s*

*zy*

*y*

*zy*

*f*

*ext*

*b*

*y*

*y*

*s*

*b*

*s*

*s*

*y*

*W*0 0 τ ( )d d τ ( )d d d (15)

Let Π be the bonded area of the FRP composite, i.e. Π =

### ∫

*yb*

_{f}*y*

0 d . Integrating Eq. (15)
over Π :
*y*
*s*
*s*
*b*
*Wext* *f* *y* *s*τ*zy*( )d d
0 0

### ∫ ∫

_{}

_{} = (16) Let:

### ∫

=*s*

*zy*

*s*

*s*

*s*

*G*0τ ( )d ) ( (17)

Eq. (17) represents the area under the τ*zy* −*s* curve. Let *s be the slip corresponding to d*

the complete separation of the interface. When *s =sd* Eq. (17) provides the fracture

energy *G , which is the energy required to create and fully break the elementary unit _{F}*
area of the cohesive crack [27]. Thus

*G =F*

*G*(

*sd*).

The work done by the internal forces in the infinitesimal segment of FRP is defined by:

### ∫

= ε( ) 0 int σ ( )d d*W*

*y*

*yy*

*y*ε (18) Let Ψ=

### ∫

*ybf*⋅

*tf*

*y*

0 *d be the volume of the FRP segment from 0 to y. Integrating Eq. (18) *
over the volume Ψ we obtain:

24

### ∫

### ∫ ∫

=_{⋅}⋅ ⋅ ⋅ =

*y*

_{yy}*f*

*f*

*f*

*y*

*y*

*yy*

*f*

*f*

*y*

*y*

*E*

*t*

*b*

*y*

*y*

*t*

*b*

*W*0 2 0 ) ( ε 0 int σ ( )d 2 d d ) ( σ ε (19)

Since the internal work and the external work must be equal:

### ∫

### ∫

= ⋅ ⋅*y*

*f*

*y*

*yy*

*f*

*f*

*f*

*y*

*s*

*G*

*b*

*y*

*y*

*E*

*t*

*b*0 0 2 d ) ( d ) ( σ 2 (20) 0 d ) ( ) ( σ 2 0 2 = ⋅ − ⋅ ⋅

### ∫

*y*

*f*

*yy*

*f*

*f*

*f*

*y*

*s*

*G*

*b*

*y*

*E*

*t*

*b*(21) Eq. (21) must be satisfied for each length 0≤

*y ≤lb*, which implies:

0
)
(
)
(
σ
2
2
=
⋅
−
⋅
⋅
*s*
*G*
*b*
*y*
*E*
*t*
*b*
*f*
*yy*
*f*
*f*
*f*
(22)
Applying Eq. (9) for *y =lb*, Eq. (22) gives:

*f*
*f*

*f* *G* *s* *E* *t*

*b*

*P*= 2⋅ ( )⋅ ⋅ (23)

When *s =sd* , i.e. onset of debonding, Eq. (23) provides the relation between the

theoretical debonding load *P (also referred to as the theoretical load carrying deb*

capacity of the FRP-concrete interface), and the fracture energy of the interface *G _{F}*
(Eq. (24)).

*f*

*f*

*F*

*f*

*deb*

*b*

*G*

*E*

*t*

*P*= 2⋅ ⋅ ⋅ (24)

The applied load value provided by Eq. (24) is different for the debonding value
measured experimentally *P*max because Eq. (24) does not take into account the
variations of the strain ε* _{yy}* along the FRP width (width effect).

Since the fracture energy *G is equal to the area under the _{F}* τ

*zy*−

*s*curve (Eq. (17)), it

does not depend on the shape of the cohesive material law. Thus, the theoretical
load-carrying capacity of the interface depends only on the fracture energy and not on the
shape of the τ*zy* −*s* curve [117]. However, several researchers proposed different

analytical τ*zy* −*s* functions to describe the stress-transfer mechanism under a pure

Mode II loading condition [37, 47, 120]. For example, Wu et al. [115] proposed an analytical approach able to predict the snap-back phenomenon observed by other researchers [11], and Leung and Yang [68] solved the differential equilibrium equation for certain boundary conditions taking into account the adhesive shear strain.

25

Some researchers used Eq. (24) to compute the value of the fracture energy *G _{F}*
assuming that the experimental carrying capacity is equal to the theoretical
load-carrying capacity (

*P*max =

*Pdeb*):

*f*
*f*
*f*
*deb*
*F*
*t*
*E*
*b*
*P*
*G*
⋅
⋅
⋅
= _{2}
2
2 (25)

The fracture energy obtained by Eq. (25) scales with the width of the FRP composite. Hence, it does not represent a true fracture parameter because it depends on the width of the FRP and not only on the material properties of the interface.

Subramaniam et al. 2007 [99] showed that *G is a true fracture parameter because it is _{F}*
nominally invariant with the composite width, provided that it is computed from the
strain measurements along the FRP central region and not using Eq. (25). According to
[99] Eq. (25) cannot be used to compute the fracture energy because it does not take
into account the width effect. Some works presented in the literature contradict these
results and report that

*G decreases with increasing ratio*

_{F}*bf*

*b*[55]. Czardersky et al.

[38] measured the strain close to the edge of the FRP and observed that *G increases _{F}*
when the FRP width decreases. Some researchers proposed fracture mechanics
approaches that provide a formulation of

*G that depends on the FRP width [32]. On*the contrary, Dai et al. [41] stated that the fracture energy is a true fracture parameter that has a certain value for particular combination of FRP and concrete. Mazzotti et al. [72] observed that the fracture energy does not scale with the width of the composite due to the small size of the aggregate.

_{F}It should be noted that all these works determined the fracture energy *G using single- _{F}*
lap shear tests. Although the cohesive material law obtained by single-lap
direct-shear test was shown to be directly applicable to beam tests [33], the Mode II fracture
energy

*G should be higher in the case of the flexural beam test because of the*presence of the curvature effect that exerts additional compression on the interface [53].

_{F}**1.7 Alternative fracture mechanics approaches **

The fracture mechanics approach originally proposed by Taljsten 1996 [104] is based on the assumption that the FRP-concrete fracture interface is subjected to a nominally pure Mode II loading configuration. The results obtained through this Mode II fracture mechanics approach, although reasonable when applied to a single-lap direct-shear test, are arguable when used to describe the intermediate crack-induced debonding in a full-scale flexural beam test. The main concern is regarding the presence of a macro-full-scale Mode I fracture condition (peeling) that should not be confused with the Mode I condition recognized before at the micro-scale level. Few works are available in the literature regarding Mode I and mixed-mode failure of FRP-concrete joints [113, 43,

26

10]. The Mode I fracture propagation is described through the relationship between the
normal stress *σ (peeling stress) and the crack opening w [71, 29]. Since the fracture _{zz}*
energy corresponding to the Mode I fracture condition, i.e. the area under the σ

*−*

_{zz}*w*curve, is considerably lower than the Mode II fracture energy [104, 54], even a small peeling stress can significantly reduce the load-carrying capacity of the interface. The presence of a Mode I fracture condition was explained considering the opening of a flexural-shear crack in a full-scale flexural beam test [50]. When the crack propagates the two faces of the crack undergo a relative vertical displacement that induced a mixed-mode failure propagation. Other researchers [53] studied the effect of the shear strength on the debonding failure of full-scale flexural beam tests observing that, for beams sufficiently strong in shear, the relative vertical displacement between the crack faces is limited, and the mixed-mode condition would rapidly merge into a Mode II condition upon debonding propagation. These researchers also proposed an alternative fracture mechanics approach that computes the amount of energy dissipated during debonding by calculating the change in the potential energy of the system. The model proposed included a geometrical-empirical coefficient

*k to take into account the effect of the b*

composite width. Some researchers [118] studied the effect of the Mode I failure
condition introducing a small inclination angle (offset) in the applied load. They
observed that the effect of the offset is negligible for relatively long bonded length,
whereas it significantly reduces the bond strength for relatively short bonded length.
Mazzucco et al. [73] described the coupled effect of shear and peeling stress through a
numerical simulation of the debonding process with the use of a contact-damage model.
Neubauer and Rostasy [75] studied the mixed-mode failure in FRP strengthened RC
beams through a truss model with shear crack friction and observed that the bond
strength reduction around flexural-shear cracks is limited (within 10% in most cases).
The use of a fictitious zero-thickness interface to describe the FRP-concrete debonding
was questioned by some researchers [3, 4]. Observing that debonding usually occurs
within the concrete substrate, the Mode I fracture energy of concrete was employed to
describe the debonding process. The authors also observed that the estimation of the
fracture energy *G through the fracture mechanics models available in the literature is _{F}*
not reliable.

27

**2 ** **ASSESSMENT OF DESIGN PROCEDURES AND ANALYTICAL MODELS **

**FOR THE EVALUATION OF THE FRP-CONCRETE BOND STRENGTH **

**2.1 Abstract **

Although many experimental and analytical studies fiber reinforced polymers (FRP) applied to reinforced concrete (RC) structures are available in literature, there are issues still under discussion in the research communities. Since the typical failure mode of FRP-concrete joints is reported to be debonding of the composite from the concrete substrate the estimation of the bond strength between FRP and concrete substrate represents a key issue for the proper use of these composites. Despite several analytical models for the evaluation of the FRP-concrete bond strength and some models for the estimation of the effective bond length are available in the literature, they were not assessed by means of an appropriate experimental database. This chapter shows an assessment of twenty analytical models for the evaluation of the FRP-concrete bond strength. The assessment is based on the analysis of a wide experimental database collected from the literature. The results are provided distinguishing between the test set-up adopted and the material used. The accuracy of each model is evaluated by means of a statistical analysis. The influence of the test set-up and material employed on the accuracy of the models was analyzed as well. Furthermore, the accuracy of twelve analytical models for the estimation of the effective bond length was assessed.

**2.2 Introduction **

Debonding of the FRP composite from the concrete substrate represents the most important issue in designing FRP strengthened RC elements. Debonding failures take place in regions of high interfacial stress caused by material discontinuities or inherent cracks [54] and may occur with no warning at stress levels in the FRP significantly lower than the strengthening composite strength.

Various test set-ups were used to study the FRP-concrete debonding mechanism [118]. Among them, the most used are the single-lap direct-shear test and the double-lap direct-shear test. In addition to direct-shear tests, the small- and full-scale flexural beam test (also referred to as bending test) were employed by some researchers to investigate the debonding process in an attempt to reproduce the actual working conditions of a real beam. Small-scale bending tests are carried out on small-scale specimens where a notch or a hinge is provided in order to initiate debonding at a specific cross-section. In

full-28

scale flexural beam tests, a RC beam is strengthened by means of FRP composites and tested using a bending configuration (generally a three- or four-point bending configuration). It should be noted that the use of small-scale bending tests for the study of the debonding process is arguable. In fact, in small-scale beams the cross-section curvature, the scale-effect, and the presence of non-negligible friction due to the high height-to-weight ratio may affect the FRP-concrete bond strength. Although the full-scale beam test is recognized to be the optimal test to characterize the FRP-concrete bond [96, 92], the complex load sharing between the externally bonded FRP and the internal steel reinforcement, the curvature that exerts additional compression on the crack interface [53], and the formation of a not-easily predicted crack pattern, represent important issues in evaluating the FRP-concrete bond strength.

Analyzing the behavior of an FRP strengthened RC beam, two main types of debonding failure may be observed: i) the plate end debonding, and ii) intermediate crack-induced debonding. The former generally takes place at the end of the composite strip and can be prevented using anchorages [33, 52], whereas the latter is triggered by flexural or flexural/shear cracks near the region of maximum flexural moment and propagates toward the direction of decreasing moment [27]. The intermediate crack-induced debonding has been widely studied in the last decades and many procedures and analytical models for the evaluation of the FRP-concrete bond strength have been proposed. Some of the proposed analytical models constitute the basis of current codes, recommendations, and guidelines for FRP strengthening design [6, 36, 48].

In this chapter, twenty analytical models for the evaluation of the FRP-concrete bond strength will be presented. In order to assess the accuracy of each analytical model in evaluating the FRP-concrete bond strength, a wide experimental database was collected from the literature and used to compare the experimental results with the analytical provisions. The accuracy of the analytical approaches was assessed through computing the coefficient of variation of each model. The results are provided distinguishing between the test set-up adopted (single-lap or double-lap direct-shear test, flexural beam test) and the composite used (post-impregnated sheets or pre-impregnated laminates). The experimental tests of small-scale notched beams were discarded, and only the results of full-scale strengthened RC beams subjected to bending test were included in the database.

The maximum capacity of an FRP-concrete joint is related to the composite bonded
length through the concept of effective bond length *l [6, 32]. The effective bond e*

length, which is a characteristic value defined by geometric and material properties [54],
represents the minimum length needed to fully develop the FRP-concrete bond strength
capacity, i.e. is the bonded length beyond which no further increase of bond strength is
possible. The definition of the effective bond length is of critical importance in the
study of the stress-transfer mechanism in FRP-concrete joints. Several models for the
evaluation of *l were proposed by different authors in the last decades, each considering _{e}*
different parameters and leading to different results. In this chapter, twelve analytical

29

models for the evaluation of the FRP effective bond length *l were studied. The e*

experimental database used to assess the analytical bond strength models was also employed to assess the accuracy of the effective bond length analytical models. The assessment was carried out without distinguishing between different test set-ups and composite used due to the reduced number of experimentally measured effective bond length values.

**2.3 Current analytical models for predicting FRP-concrete bond strength **

The most important analytical models for the evaluation of the FRP-concrete bond strength have been collected. Twenty models, including those adopted by the European [48], American [6] and Italian [36] guidelines, are considered. Each model is hereafter described using the same notation adopted by the authors in the original works. In all models the elastic modulus, thickness and width of the FRP composite are indicated as

*f*

*E , * *t , and f* *b , respectively. All the analytical models were applied without using f*

partial safety factors, assuming that they provide the mean value of the maximum force which can be carried by the FRP-concrete joint. The mechanical parameters that were not reported in the original works were computed using the data available and applying the design codes or standard associated to each model, i.e. the EN 1992-1-1 2004 [45], and the ACI 318M-05 [5]. Where not specified, all the parameters are expressed in SI units (length in millimeters, force in Newton). For any further details about the analytical formulations the reader can refer to the original works.

**2.3.1 fib Bulletin 14-T.G. 9.3 2001 [48] **

*The formulation proposed by the European fib Bulletin 14-2001 [48] is based on the *
work carried out by Neubauer and Rostasy [76]. According to it, the maximum force

max ,

*fa*

*N* which can be anchored by the FRP can be obtained as:

*ctm*
*f*
*f*
*b*
*c*
*fa* *ck* *k* *b* *E* *t* *f*
*N* _{,}_{max} =α _{1} [N] **(26) **
where α is a reduction factor taking into account the influence of inclined cracks; *f _{ctm}*
is the mean value of the concrete tensile strength;

*c may be obtained through*

_{1}calibration with test results and, in case of CFRP, is equal to 0.64;

*k is a factor*accounting for the state of compaction of the concrete, and

_{c}*k is a geometrical b*

coefficient computed as:
1
400
1
2
06
.
1 ≥
+
−
=
*f*
*f*
*b*
*b*
*b*
*b*
*k* ** [-] (27) **

30

where *b* and *bf* are the cross-section width of the strengthened element and of the FRP

composite, respectively. If the bonded length *l is less than the effective bond length _{b}*

max
,
*b*

*l* , the maximum force *N _{fa}*

_{,}

_{max}is reduced according to Eq. (28):

−
=
max
,
max
,
max
, 2
*b*
*b*
*b*
*b*
*fa*
*fa*
*l*
*l*
*l*
*l*
*N*
*N* [N] (28)
**2.3.2 CNR-DT 200/2004 [36] **

The Italian recommendations CNR-DT 200/2004 [36] propose a formulation similar to
*that of the fib Bulletin 14-2001 [48]. Using a fracture mechanics approach it quantifies *
the maximum stress in the FRP composite, *f _{fdd}*, as a function of the fracture energy,

*Fk*

Γ , of the FRP-concrete interface. The maximum stress which can be carried by the FRP-concrete joint is computed as:

*f*
*Fk*
*f*
*c*
*d*
*f*
*cr*
*fdd*
*t*
*E*
*k*
*f* = 2 Γ
, γ
γ [MPa] (29)

where γ* _{f ,}_{d}* and γ

*are the composite and concrete safety factors, respectively. If the bonded length*

_{c}*l is less than the effective bond length*

_{b}*l , the maximum stress*is reduced according to Eq. (30):

_{e}
−
=
*e*
*b*
*e*
*b*
*fdd*
*rid*
*fdd*
*l*
*l*
*l*
*l*
*f*
*f* _{,} 2 [MPa] (30)
The maximum force which can be anchored by the FRP is finally calculated multiplying
the cross-sectional area of the composite by the maximum stress obtained with Eq. (29)
and (30). The reduction factor *k distinguishes between different types of delamination _{cr}*
(

*kcr*=1.0 in case of plate end delamination, whereas

*kcr*=3.0 in case of intermediate

delamination due to flexural cracking).

The specific fracture energy of the FRP-concrete interface is calculated as:

*ctm*
*ck*
*b*

*Fk* = *k* *f* ⋅ *f*

Γ 0.03 [N/mm2] (31)
where *f is the characteristic compressive cylinder strength of concrete, and _{ck}*

*k is a b*

geometrical factor equal to:
1
400
1
2
06
.
1 ≥
+
−
=
*f*
*f*
*b*
*b*
*b*
*b*
*k* [-] (32)

31

**2.3.3 CNR-DT 200 R1/2013 [35] **

A new version of the Italian guidelines, CNR DT-200 R1/2013 [35] has been recently
published. It provides new equations that can improve the model accuracy with respect
to the previous version [36]. New equations for computing the fracture energy, which
has a different value depending on the material used, the effective bond length, and the
FRP-concrete strength are provided. The maximum stress *f _{fdd}* that can be carried by
the composite preventing the plate end debonding failure is calculated as:

*f*
*Fd*
*f*
*d*
*f*
*cr*
*fdd*
*t*
*E*
*k*
*f* = 2 Γ
,
γ [MPa] (33)
*e*
*b*
*e*
*b*
*e*
*b*
*fdd*
*rid*
*fdd* *forl* *l*
*l*
*l*
*l*
*l*
*f*
*f* _{} <
−
= 2
, [MPa] (34)

The specific fracture energy Γ is computed according to Eq.(35): _{Fd}

*ctm*
*cm*
*G*
*b*
*Fd* *f* *f*
*FC*
*k*
*k*
⋅
⋅
⋅
=
Γ [N/mm2] (35)
1
1
2
≥
+
−
=
*b*
*b*
*b*
*b*
*k*
*f*
*f*
*b* [-] (36)

where *kG* =0.023 in case of pre-impregnated laminate, and *kG* =0.037 in case of

*post-impregnated sheet. FC is an additional safety factor. In order to avoid the intermediate *
crack-induced debonding failure the maximum FRP stress must be less or equal to

2
,
*fdd*
*f* :
*ctm*
*cm*
*G*
*b*
*f*
*f*
*d*
*f*
*q*
*fdd* *f* *f*
*FC*
*k*
*k*
*t*
*E*
*k*
*f* = ⋅ ⋅ ⋅ ,2 ⋅ ⋅
,
2
,
2
γ [MPa] (37)

where *k _{G}*

_{,}

_{2}is an empirical coefficient equal to 0.10, and

*kq*=1.25 in case of

distributed load, and *kq* =1.0 in all other cases.

**2.3.4 ACI 440.2R 2008 [6] **

The guidelines of the American Concrete Institute calculate the maximum bond
strength, in case of flexural strengthening, multiplying the maximum strain in the FRP
composite at the ultimate limit state, named effective strain ε , by the elasticity _{fe}

32

modulus of the FRP composite *E , assuming perfectly elastic behavior. The effective f*

strain ε in the FRP composite is limited to the strain value at which debonding may * _{fe}*
occur, ε , as defined in Eq. (38) and (39). The effective stress in the FRP

*reinforcement*

_{fd}*f is then obtained considering the mode of failure for a given neutral fe*

axis depth, as shown in Eq. (39) and (40). "If the left term of the inequality (39)
controls, concrete crushing controls flexural failure of the section. If the right term of
the inequality (39) controls, FRP failure (rupture or debonding) controls flexural failure
of the section"[6]. It should be noted that the FRP rupture is not actually possible since
the composite ultimate strain ε* _{fu}* is limited as per Eq. (38).

*fu*
*f*
*f*
*c*
*fd*
*t*
*nE*
*f*
ε
9
.
0
'
41
.
0
ε = ≤ [-] (38)
*fd*
*f*
*cu*
*fe*
*c*
*c*
*d*
ε
ε
ε _{}≤
−
= [-] (39)
*fe*
*f*
*fe* *E*
*f* = ⋅ε [MPa] (40)

*In this guide, n indicates the number of plies of FRP reinforcement, t is the thickness _{f}*
of one ply of FRP reinforcement,

*f ' is the specified concrete compressive strength,*

_{c}*cu*

ε is the ultimate axial strain of unconfined concrete, taken as 0.003, and *d and c are _{f}*
the FRP composite depth and neutral axis depth, respectively. The maximum force
which can be anchored by the composite is finally obtained multiplying the area of the
composite by the effective stress

*f .*

_{fe}In case of shear or simply axial strengthening the maximum bond strength is calculated
multiplying the maximum strain in the FRP reinforcement at the ultimate limit state, ε* _{fe}*
, according to Eq. (41) (valid in case of U-wraps or bonded face plies), by the FRP
elastic modulus, assuming perfectly elastic behavior as for flexural strengthening (Eq.
(40)). In this case the effective strain is limited by means of an empirical coefficient,

*k*as follows: 004 . 0 ε ε

_{v}*=*

_{fe}*k*

_{v}*≤ [-] (41) 75 . 0 ε 11900 2 1 ≤ =*

_{fu}*fu*

*e*

*v*

*l*

*k*

*k*

*k*[-]

_{(42) }1

33

In addition to these models, sixteen other formulations proposed by various authors
were considered. The expressions for computing the maximum force, *N , carried by _{f}*
the FRP-concrete joint are hereafter briefly reported for the sake of completeness. The
meaning of the symbols is indicated in the following if not already reported.

**2.3.5 Van Gemert [112] ***ctm*
*b*
*f*
*f* *b* *l* *f*
*N* = 50. ⋅ ⋅ ⋅ [N] (43)
**2.3.6 Tanaka [32] ***b*
*f*
*b*
*f* *l* *b* *l*
*N* =(6.13−ln )⋅ ⋅ [N] (44)
**2.3.7 Hiroyuki and Wu [63] **

### (

0.669### )

88 . 5 − ⋅ ⋅ =*f*

*b*

*b*

*f*

*b*

*l*

*l*

*N*[N] (45) where the quantity within the brackets represents the average bond strength τ

*u*

expressed in MPa, and *l within the brackets is expressed in centimeters. _{b}*

**2.3.8 Maeda et al. [32] ***e*
*f*
*f*
*f*
*f* *E* *t* *b* *l*
*N* =110.2⋅10−6⋅ ⋅ ⋅ ⋅ [N] (46)

**2.3.9 Neubauer and Rostàsy [76] ***f*
*f*
*ctm*
*f*
*p*
*f* *k* *b* *f* *E* *t*
*N* =0.64⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
[N] if *l ≥b* *le* (47)
−
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
=
*e*
*b*
*e*
*b*
*f*
*f*
*ctm*
*f*
*p*
*f*
*l*
*l*
*l*
*l*
*t*
*E*
*f*
*b*
*k*
*N* 0.64 2 [N] if *l < _{b}*

*l*(48)

_{e}where *k is a geometrical factor calculated according to Eq. (49): _{p}*

400
1
2
125
.
1
*p*
*c*
*p*
*p*
*b*
*b*
*b*
*k*
+
−
= [-] (49)

34
**2.3.10 Khalifa et al. [66] ***e*
*f*
*f*
*f*
*ck*
*f* *E* *t* *b* *l*
*f*
*N* ⋅ ⋅ ⋅
⋅
⋅
= −
3
2
6
42
10
2
.
110 [N] (50)

* 2.3.11 Adhikary and Mutsuyoshi [7] *
⋅
⋅
⋅
=

_{0}

_{.}

_{25}23

*ck*

*b*

*f*

*f*

*b*

*l*

*f*

*N*[N] (51)

**2.3.12 Chen and Teng [32] **

*e*
*f*
*ck*
*L*
*p*
*f* *f* *b* *l*
*N* =0.315⋅β ⋅β ⋅ ⋅ ⋅ [N] (52)
*b*
*b*
*b*
*b*
*f*
*f*
*p*
+
−
=
1
2
β [-] (53)
<
≥
=
*e*
*b*
*e*
*b*
*e*
*b*
*L* _{if}_{l}_{l}*l*
*l*
*l*
*l*
*if*
2
sin
1
β π [-] (54)
**2.3.13 De Lorenzis et al. [44] ***f*
*f*
*f*
*f*
*f* *b* *E* *t* *G*
*N* = ⋅ 2⋅ ⋅ ⋅ [N] (55)
where *G _{f}* is the fracture energy per unit area of the joint, assumed equal to 1.43
Nmm/mm2. It should be noted that Eq. (55) was originally proposed by Taljsten [104].

**2.3.14 Yang et al. [70] ***ctm*
*e*
*f*
*f*
*f*
*f* *b* *l* *f*
*t*
*E*
*N* _{}⋅ ⋅ ⋅ ⋅
_{⋅}
⋅
+
= 0.5
1000
08
.
0
5
.
0
[N]
(56)

35
* 2.3.15 Izumo [64] *
3
3
2
10
2
.
15
8
.
3 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
+
⋅
=

_{ck}

_{b}

_{f}

_{f}

_{f}*f*

*f*

*l*

*b*

*E*

*t*

*N*[N] (57)

*44 . 0 93 . 0*

**2.3.16 Iso [64]**

_{ck}*e*

*f*

*f*

*b*

*l*

*f*

*N*= ⋅ ⋅ ⋅ [N] (58)

**2.3.17 Sato [64]**### (

_{+}

_{7}

_{.}

_{4}

### )

_{⋅}

_{⋅}

_{2}

_{.}

_{68}

_{⋅}0.2

_{⋅}

_{⋅}

_{⋅}

_{10}−5 =

_{f}

_{e}

_{ck}

_{f}

_{f}*f*

*b*

*l*

*f*

*E*

*t*

*N*[N] (59)

**2.3.18 Dai et al. [41]**### (

*f*

### )

*f*

*f*

*f*

*f*

*b*

*E*

*t*

*G*

*N*= +7.4 ⋅ 2⋅ ⋅ ⋅ [N]

_{(60) }236 . 0 514 . 0

*c*

*f*

*f*

*G =*[N/mm] (61)

where *fc* is the concrete compressive strength.

**2.3.19 Lu et al. [70] ***f*
*f*
*f*
*f*
*l*
*f* *b* *E* *t* *G*
*N* =β ⋅ ⋅ 2⋅ ⋅ ⋅ [N] (62)
⋅
⋅
=
*e*
*b*
*l*
*l*
*l*
2
sin
β π [-] _{(63) }
*t*
*w*
*f* *f*
*G* =0.308⋅β2 [N/mm] (64)
*b*
*b*
*b*
*b*
*f*
*f*
*w*
+
−
=
25
.
1
25
.
2
β [-] _{(65) }